216 Atomgewicht des Tellurs. — Ultramarin. 



Atomgewicht des Tellurs. — Dasselbe wurde von W. L. 

 Wille von neuem bestimmt und zwar in 3 verschiedenen Versuchs- 

 reihen durch Oxydation mit Salpetersäure, mit Königswasser und 

 aus der Analyse von Tellurkaliumbromid und beziehungsweise zu 

 127,80, 127,99 und 126,83 gefunden. Es folgt hieraus, dass das 

 Atomgewicht des Tellurs nicht zwischen dem des Jods und Anti- 

 mons liegt, sondern grösser ist als das des Jods, welches deshalb 

 in Mendelejeff's System vor das Tellur zu stellen ist. (Liehig's 

 Ann. Chem. 202, 2i2?) G. J. 



Ultramarin. — Einer ungemein eingehenden Arbeit, in wel- 

 cher K. Heumann die Beziehungen des TJltramarins zu den Mine- 

 ralien der Lasursteingruppe, die Beziehungen zwischen weissem 

 und blauem Ultramarin, das sogenannte „färbende Princip" des 

 IJltramarins , die neueren Ultramarintheorien u. s. w. bespricht, 

 entnehme ich nur etliche Notizen über die Grenesis der Ultra- 

 marinverbindungen. Die Entstehung des Ultramarins aus den 

 Mineralien beginnt ohne Frage mit der Aufschliessung des Thons 

 durch die Soda oder durch das aus Soda und Schwefel oder Na- 

 triumsulfat und Kohle entstehende Natriumsulfid. Die Zusammen- 

 setzung des lufttrocknen Kaolins ist Na^AP, Si^O^ -f H^O und 

 beim Glühen mit Soda bildet sich unter Austritt von H^O ein 

 durch Säuren zersetzbares weisses Silikat Na^AFSi^O^. Dieses 

 Silikat bildet im isolirten Zustande den Nephelin , mit Na^SO*, 

 NaCl u. s. w. verbunden die Mineralien der Hauyn- oder Lasur- 

 steingruppe. 



Zwei Molecüle dieses künstlich entstehenden Silikats vereini- 

 gen sich in der glühenden Beschickung des Ultramarinofens mit 

 1 Mol. Na^S zu weissem Ultramarin 2Na2 Al^Si^O^ . Na^S, 

 welches im Entstehungszustaude aus der Schwefel abgebenden rohen 

 Glühmasse nascirenden Schwefel aufnimmt und in Ultramarin - 

 blau 2Na2A12Si208.Na2S2 übergeht. 



Gleich einfach erklärt sich die Entstehung der natürlichen 

 Mineralien, welche sämmtlich vulkanischen Ursprungs sind. 



Obiges Ultramarin ist das von den Fabrikanten als „rein- 

 blaues" bezeichnete Fabrikat, wähi'end das gegen Säuren wider- 

 standsfähigere, röthliche Blau, welches bei Zusatz variabler Mengen 

 von Quarz oder Infusorienerde zu der gewöhnlichen Ultramarin- 

 raischung erhalten wird, schwefelreicher ist. 



Die Entstehung des Ultramarins aus dem Thon und seine Be- 

 ziehung zu den Mineralien der Lasursteingruppe erhellt aus fol- 

 gender Zusammenstellung : 



Kaolin Na^APSi^OS.HäO; 



Kaolin mit Soda geglüht! Na2A]2Si208- 

 (Nephelin) i ' 



Hauyn 2Na2A12Si208 . Na^SO^; 



